i 
ENCICLOPEDIA DOMESTICA. 
341 
so había adaptado un tubo do vidrio metido en 
un fraseo lleno do agua; el desprendimiento del 
gas duró una media hora; al cabo do esto tiempo 
so desmontó .1 aparato, y so encontró en el fon¬ 
do do la retorta una masa escoriformo de sub¬ 
sulfuro de plomo, r|uo aun retenía medio cente¬ 
simo de su peso do sulfato. El agua eontenia 
solamento ácido sulfuroso; el tubo de. vidrio es¬ 
taba cubierto con una capa delgada do sulfuro do 
plomo granujiento y cristalino. Según la pro- 
porciou de carbón empleada, so vo quo esto com¬ 
bustible debió convertirse parte en ácido carbó- 
nioo, y parto en óxido do carbono. 
Diez gramos de sulfato do plomo calentados en 
un crisol construido con arcilla y carbón molido, 
ó sea hornillo de calcinación, por un cuarto da 
hora, produjeron una masa cscoriforme del poso 
do 7 gr. l, y oompuosta de 0 gr. 4 do azufro, y 
6 gr. 7 da plomo. No conteniendo el sulfato do 
plomo mas que 0 6S3 do metal, se ve quo du¬ 
rante la operación so volatiliza muy corta can¬ 
tidad. 
Diez gramos de sulfato do plomo.tratados del 
mismo modo, poro expuestos al oalor por media 
hora en un hornillo de calcinación, armado con 
un tubo de aspiración, dieron un rosiduo quo pe¬ 
saba 30 gr. 3. 
Por fin, en otro onsayo se dejó expuesto ol 
crisol al fuego por tres cuartos de hora, y s@ ob¬ 
tuvo un residuo somi-duotil del poso solamente 
de 5 gr. 3. 
. S°gun esto» experimentos, so* vo quo expo¬ 
niendo en el horno do reverbero, é un calor mo¬ 
derado, el sulfato de plomo mezclado oon carbón, 
en la proporoion de un décimo de su peso á lo 
menos, se reducirá á subsulfuro sin experimen¬ 
tar pérdida notable. Esta operación, do fácil 
cjicucion, os de muy pooo costo. Tratando en 
seguida el sub-sulfuro por uno da los procedi¬ 
mientos^ qu 0 fie a pi¡ oan á i a ra ina do plomo, se 
extraerá el plomo oon mucha facilidad. 
I ero hay un método mas sencillo aun y mas 
económico para reducir el sulfato de plomo a 
plomo metálico puro. 
be sabe por loa experimentos hechos por M. 
t+uonyveau que el sulfato y sulfuro do plomo 
so descomponen recíprocamente, y M. Puvis hizo 
ver que cuando se mezclan estas dos sustancias 
en una proporoion conveniente, resulta plomo 
puto, lo que prueba, ol siguiente experimento: 
De 20 gramos de sulfato y 39 de sub-sulfuro, 
expuestos al fuego hasta el calor blanco en una 
retorta de tierra, so desprendió ana cantidad con¬ 
siderable de ácido sulfuroso del mas puro, que- 
dando en el fondo da la retorta un residuo do 
plomo duotil dol peso do 38 gramos, cubierto con 
una capa delgada de óxido vitrificado; y la mea¬ 
da que eontenia 40 gr. da metal, quedó reduoi- 
da la vigésima parto al estado de óxido. 
Pero si so calienta el sulfato do plomo oon una 
cantidad de carbón insuficiente para reduoirlo 
enteramente á sulfuro, este no tardará en vol¬ 
ver á obrar sobre el sulfato no desoom puesto; 
así es que haciendo do modo quo estas dos sus¬ 
tancias eo encuentren, después de la acción del 
carbón, en la proporción do 20 á 20, el produc¬ 
to defiuitivo do la operación será plomo puro. 
Esto es lo que sucedo efectivamente euando so 
mezclan con el sulfato do plomo lo3 O OG de su 
peso do oarbon. lie heoho ensayos soore 100 
gr. do sulfato, y bo obtenido un residuo metáli¬ 
co dol peso de 63 granos, cubierto cou una lige¬ 
ra capa do óxido fundido. La reducción no fue 
enteramente completa, pues una poroion do! sun— 
sulfuro so sustrajo ¿ la aooion de! ácido mezclán¬ 
dose con el plomo; este también ss volvió sigo 
agrio, pero se hizo enteramonta dúctil fundién¬ 
dolo con O 03 á 0.03 de su peso de limaduras 
de hierro, lo que prueba que aun conservaba 0 01 
de azufre. 
Esta operación so hará mucho mejor en gran¬ 
de en un hornillo do reverbero, y será poco dis¬ 
pendiosa: so dejará posar el plomo eu fusión por 
algún tiempo en los recipientes, so separará de 
él un mate quo lo quitará el rzufre, calentándo¬ 
lo oon sulfato, y cu un hornillo do fuelle se fun¬ 
dirá la escoria que so saca del hornillo de rer tu¬ 
bero. Soy do parecer quo el mejor partido que 
podrá sacarse del sulfato de plomo, sera tratarlo 
por esto método. Se obtendráu faoilmentc y 
oon pooo gasto de O 65 & 0 66 de plomo, quo 
ciertamente tendrá muoho aprecio par su ex¬ 
traordinaria pureza. En ofccto, solo contendrá 
un vestigio insignificante do plata y algún atomo 
do cobre, zinc y antimonio, metales que pe-r su 
mezola altaran muchas vsocb la ductilidad d_ ms 
plomos del comercio. 
Conviriien de! sulfato de plomo en óxido. 
El sulfato do plomo se convierte en óxido pu- 
o, exponiéndolo al oalor blanco después “ *" 
>orlo mezclado oon la preei-a porción do cto - ■ i 
(ara trasformar el ácido sulfúrico quo contieno 
n ácido sulfuroso, ó para formar una cantidad 
le sub sulfuro la mitad menor de la que resulta 
uando so reduce el sulfato de plomo. He oxpo- 
imentndo que la proporoion del oarbon que debe 
mplearse es de 0 03. El acido que obtuve por 
ate medio era perfectamente homogéneo, onrn- 
lacto, vidrioso, trasparente, y do un amanlto 
lermoso do resina. Asi es que con el carbón 
olo puede convertirse el sulfato de plomo en sub- 
ulfuro, en plomo ó on óxido. 
El plomo metálico descompone también iaei!- 
nente el ácido sulfúrico que contiene el sulfato 
[ 0 1 mismo, y cambia por consiguiente este en 
ixido oxidándose) él mismo. Se baba por cál¬ 
alo que la prop ¡reion do plomo que ha dé ern- 
dearsa, debe ser do 0 68 del peso dol -sulfato; 
lin pleando esta j roporcion, obtuve efectivamente 
in óxido muy puro, y solamente quedó en el 
